Ueber das Verhalten des Siliciumcaleitims u. des Siliciummagnesiums zu Stickstoff etc. 209 



halten hat. Die nacli dem Auslaugen der Schlacke bleibenden Krystalle 

 sind noch durch freies Siliciuni verunreinigt, was leicht beim Behan- 

 deln mit einem Gemisch von Flusssaure und Salpetersäure verschwin- 

 det. So gereinigt wurden dieselben fein gerieben mit conc. Schwefel- 

 säure zur Analyse aufgeschlossen. Hr. Dr. Alsberg fand darin 21,6 % 

 Natrium und 23,0 % Magnesium; in einer anderen Portion 23,7 % 



Magnesium. 



gef. 



21,6 — 



23,0 23,7 



100,0" 



Die Einwirkung des Stickgases auf das Siliciummagnesium wurde 

 in derselben Art vorgenommen , wie beim Siliciumcalcium, es wurde 

 die Hitze langsam vermehrt und zuletzt bis zum starken Glühen ge- 

 steigert. Nachdem im Stickgasstrom erkaltet war , fand sich an Stelle 

 der bleigrauen Siliciummagnesiumkrystalle eine schwarze Masse, die 

 sich wie ein Gemenge von Silicium und Stickstoffmagnesium verhielt. 

 An feuchter Luft bildete sie Ammoniak, mit Wasser zusammengebracht 

 erhitzte sie sich unter Bildung von viel Ammoniak und Magnesia, welche 

 letztere durch verdünnte Säuren ohne Gasentwicklung aufgelöst wurde, 

 unter alleiniger Zurücklassung des im Ansehen unverändert bleibenden 

 Silieiums. Es fand also auch hier nicht die Bildung eines Stickstoff- 

 siliciummetalls statt, sondern auch nur die Bildung von Stickstoffme- 

 tall unter Entbindung des Silieiums. 



Diese negativen Besultate bestätigen nur das , was Wöhler und 

 Deville bei Gelegenheit ihrer Untersuchungen über das Bor ausgespro- 

 chen haben, dass dieses nämlich dem Kohlenstoff näher steht , als das 

 Silicium. Noch erwähne ich hier eines Versuchs , ein Bormagnesium 

 durch Einwirkung von Magnesium auf Borfluornatrium zu erhalten. 

 Es findet in der Glühhitze Einwirkung statt und ohne bemerkbare 

 Beaction wird Bor reducirt, dasselbe vereinigt sich aber nicht mit dem 

 Magnesium, es findet sich auch nur in der äusseren Schicht des Begu- 

 lus und bleibt beim Auflösen desselben in Salmiak als schwarzes amor- 

 phes Pulver zurück. 



IV. Siliciumoxyd aus Siliciummagnesium. 

 Wöhler fand, dass das Siliciummagnesium sich mit Salzsäure un- 

 ter Entwicklung von Wasserstoff und Siliciumwasserstoff umsetzt in 

 ein weisses Siliciumoxyd, dessen Zusammensetzung nicht näher unter- 

 sucht ist. Zu seiner Darstellung wurde das Siliciummagnesium in 



Band II. 2. 4 4 



